TCVN8048-8:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8048-8:2009 (ISO 3347:1975) về Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 8: Xác định ứng suất cắt song song thớ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8048-8 : 2009 GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 8: XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT CẮT SONG SONG THỚ Wood - Physical and mechanical methods of test - Par t 8: Determination of ultimate shearing stress parallel to grain 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ứng suất cắt cực đại của gỗ bằng cách truyền t ả i trọng nén song song thớ dọc theo bề mặt xuyên tâm hoặc tiếp tuyến. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các t à i liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8044 : 2009 (ISO 3129 : 1975) Gỗ - Phương pháp lấy mẫu và yêu cầu chung đối với các phép thử cơ lý. TCVN 8048-1 : 2009 (ISO 3130 : 1975) Gỗ - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định độ ẩ m cho các phép thử cơ lý. 3. Nguyên tắc Xác định ứng suất cắt cực đại song song thớ b ằ ng cách truyền tải trọng nén tăng dần lên mẫu thử cho đến khi mẫu bị ph á hủy . 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Máy thử đảm bảo tốc độ gia tải lên mẫu thử hay tốc độ di chuyển của đầu gia tải phù hợp với 6.2 và có th ể đo tải trọng chính xác đến 1 %. 4.2. Dụng cụ đảm bảo ứng suất cắt lớn nhất trong mặt phẳng cắt của mẫu thử. 4.3. Dụng cụ đo , để xác định kích thước phần làm việc mẫu thử, chính xác đến 0,1 mm. 4.4. Dụng cụ để xác định độ ẩ m, theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). 5. Chuẩn bị mẫu thử 5.1. Hình dạng của mẫu thử phải sao cho giảm thiểu ứng suất lên bề mặt cắt. Chi ề u dày của mẫu thử phải là 20 mm hoặc 50 mm và chiều dài bề mặt cắt phải từ 20 mm đến 50 mm. Phép thử cắt phải được thực hiện trên mặt ph ẳ ng xuyên tâm hoặc tiếp tuyến. 5.2. Việc chuẩn b ị mẫu thử, xác định độ ẩm và số lượng các mẫu thử thực hiện theo TCVN 8044 (ISO 3129). 6. Cách tiến hành 6.1. Đo chiều dày của mẫu thử và chi ề u dài bề mặt cắt dự kiến trong mặt phẳng cắt, chính xác đến 0,1 mm. 6.2. Phải đảm bảo r ằ ng các bề mặt thử của mẫu thử tiếp xúc với các bề mặt thích hợp của dụng cụ (4.2). Lực ép lên các gối đ ỡ , t ừ 5 N đến 9 N. Truyền lực lên mẫu thử với tốc độ không đổi (tốc độ gia tải không đổi hoặc tốc độ di chuyển đầu gia tải không đ ổ i) sao cho mẫu thử bị phá hủy trong thời gian 1,5 min đến 2 min, t í nh từ thời điểm chất tải. Đọc t ả i trọng lớn nhất với độ chính xác quy định trong 4.1. 6.3. Sau khi hoàn thành phép thử, xác định độ ẩm của mẫu th ử theo TCVN 8048-1 (ISO 3130). Lấy phần lớn hơn của mẫu thử để làm mẫu xác định độ ẩm. Để xác định độ ẩm trung bình, có thể sử dụng chỉ một số trong số mẫu thử, với số lượng tối thiểu các mẫu thử theo TCVN 8044 (ISO 3129). 7. Tính toán và biểu thị kết quả 7.1. Ứng suất c ắ t song song thớ theo phương xuyên t â m hoặc tiếp tuyến, t w , của mỗi mẫu thử ở độ ẩm W tại thời điểm thử, tính b ằ ng megapascal (MPa), theo công thức: trong đó, P max là t ả i trọng phá h ủy , tính b ằ ng N; b là chiều dày của mẫu thử, tính bằng mm; l là chiều dài bề mặt cắt, tính b ằ ng mm. Biểu thị kết quả chính xác đ ế n 0,1 MPa. 7.2. Khi cần phải hiệu ch ỉn h ứng suất cắt, t w , về độ ẩm 12 %, chính xác đ ế n 0,1 MPa, áp dụng công thức quy định cho độ ẩ m (12 ± 3) %, như sau: t 12 = t w [1 + a ( W - 12)] trong đó, a là hệ số hiệu chỉnh độ ẩ m xác định trên cơ sở thực nghiệm. Khi không có quy định riêng, có thể lấy a bằng 0,03. 7.3. Kết quả giá trị trung bình ứng suất cắt song song thớ của mẫu thử, t í nh ch í nh xác đến 0,1 MPa, là giá trị trung bình số học của các kết quả thử nhận được trên các mẫu thử riêng lẻ. 8. Báo cáo th ử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải ít nhất bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chu ẩ n này; b) Các chi tiết theo Điều 8 của TCVN 8044 (ISO 3129); c) Phương pháp truyền t ả i (tốc độ gia t ả i hoặc tốc độ di chuyển của đầu gia tải); d) Phương truyền t ả i, xuyên tâm hoặc tiếp tuyến; e) Mô t ả v à thông tin vật liệu thử (khu vực và số lượng các cây được lấy mẫu, lô gỗ xẻ và số lượng tấm gỗ được lấy mẫu); f) Hình dạng và kích thước của mẫu thử; g) Kéo mẫu thử và chỉ rõ hướng thớ; h) Biểu đồ kéo của dụng cụ; i) Số lượng mẫu thử; j) Các kết quả thử được tính theo Điều 7 và các giá trị thống kê; k) Hệ số a sử dụng trong 7.2 để điều c hỉ nh kết quả về độ ẩm 12 %, nếu cần; I) Ngày thử nghiệm; m) Tên tổ chức tiến hành thử nghiệm.